BIUANG TILL K. SV. VET.-AHAD. IlALUL. BAND d. N:0 1, 129 



kuudc det paa forhaand synes rimeligt, at vi egentlig skulde 

 havo for os en melilith, iklsedt en lidt extraordinser habitus. 

 Saa kan dog ikke vsere tilfbelde, idet vört mineral saavel 

 krystallografisk som chemisk adskiller sig fra den egentlige 

 melilith. De vigtigste difterence-punkter er fölgende: vört 

 mineral har udmierket god spaltbarhed efter coPoo og glide- 

 flader (spaltbarhed?) efter ooP, desuden ogsaa spaltbarhed efter 

 0P(?), medens melilith kun har spaltbarhed efter OF; det har 

 méget st^rkere dobbeltbrydning end melilith; det har en ren 

 gråa interfercnsfarve, medens melilith altid eller i regelen 

 karakteriseres ved typisk blåa farver. Hertil kommer som det 

 vigtigste moment, at vore tre slagger i chemisk henseende 

 maa staa temmelig fjernt fra melilith. Tidligere er seet, at 

 den sidstufEvnte förbindelse vistnok kan krystallisere iid i smelte- 

 masser med kim ca. 0.5 % ') AUOg (cfr. slag fra Schisshyttan, 

 pag. 120, no. 60), men her kan det kun danne sig i ringe msengde, 

 idet den forhaanden-va3rende AUOg-gehalt snart konsumeres. 

 I vore slagger derimod spiller det tetragonale mineral i kvan- 

 titativ henseende en meo-et vresentlio; rolle, idet det udo-iör 

 resp. ca. 60 — 65 % og ca. 50 % af den hele masse. — Ifölge 

 den almindelig antagne formel holder melilith 14.5 3 % AI2O3, 

 uoget. som ogsaa stemmer med de paa pag. 137 anförte ana- 

 lyser. En smeltemasse, som förer ca. 60 % melilith, maa alt- 

 saa i minimum, o: naar den hele AUOg-gehalt er indgaaet i 



det sig dannende mineral, före — '--^ = 8.72 "ö ALiO.,, me- 



o bl) - •' 



deus vi i vore tre slagger kun finder resp. 4.5 7, 6.92 og 6.5 '» 



Al.^0.5. Af dette rent kvantitative argument sluttes, at vört 



mineral ikke kan före saa meget ALO-j som melilith o: det 



kan ikke vaere identisk med denne. — Medens melilith, med 



de typiske blåa interferensfarver, kun synes at danne sisf i 



smeltemasser, som ligger singulosillkat meget n<er, krystal- 



liserer vört nye mineral, saavidt hidtil vides, gjennemgaaende 



ki;n ud i de SiO.,-ri<i'ere smeltemasser. 



') Paa dettc enkelte tal maa ikke l}yge;e.s altfor vidtrfekkende slutninger. 

 idet analysen, som kun angiver bestanddelene med et decimaltal. kan 

 vDere noget nnöjagtig, og idet melilith kun er danuet paa et eller et 

 par steder i prseparatet. hvor der muligens kunde have vteret en ALO;,- 

 koncentration, medens hovedmassen udgjöres af en CaO-. ]\InO-, ]\IgO- 

 olivin. 



